실시 예 및 비 교예 에서 얻 어 지 는 편광판 으로부터 , 연신 방향 에 직교 하 는 방향 및 연신 방향 을 각각 대향 하 는 2 변 으로 하 는 시험편 ( 50 mm× 50 mm ) 을 절취 하 였 다 . 점착제 로 시험편 을 유리판 에 첩 합 하 고 , 이것 을 85 ℃ 및 85 % RH 의 오븐 내 에서 120 시간 방치 하 여 가습 하 고 , 표준 편광판 과 크로스 니콜 의 상태 로 배치 했 을 때 의 , 가습 후 의 편광 막 의 단부 의 색 빠짐 상태 를 현미경 에 의해 조사 하 였 다 . 구체 적 으로 는 , 편광 막 단부 로부터 의 색 빠짐 의 크기 ( 색 빠짐 양 : ㎛) 를 측정 하 였 다 . 현미경 으로서 올림푸스 ( Olympus ) 사 제조 의 MX 61 L 을 이용 하 고 , 배율 10 배 로 촬영 한 화상 으로부터 색 빠짐 양 을 측정 하 였 다 . 도 3 에 나타낸 바 와 같이 , 연신 방향 의 단부 로부터 의 색 빠짐 양 a 와 연신 방향 과 직교 하 는 방향 의 단부 로부터 의 색 빠짐 양 b 중 큰 쪽 을 색 빠짐 양 으로 하 였 다 .